402 



Zu bemerken ist, dass bei diesem wie den folgenden 

 Versuchen die Kugel trotz des vorsichtigsten allmäligen Er- 

 kaltens ihres Inhalts nach der Schmelzung nicht vor dem 

 Zerspringen bewahrt werden konnte, so dass eine den Ge- 

 wichtsverlust des Gemisches nach der Schmelzung ergebende 

 Wägung der Kugelröhre nicht mit Sicherheit auszuführen war. 



Bei den folgenden Versuchen, deren Resultate der 

 Uebersichtigkeit wegen tabellarisch zusammengestellt sind, 

 wurde das Gemisch, nachdem es bei 120"' C. in der Kugel- 

 röhre getrocknet war, l'/a Stunden bei den Temperaturen 

 von 150», 1850, 220» und 250° C. im Trockenapparat unter 

 beständiger Ueberleitung eines langsamen Stromes trockner 

 Luft erhitzt und dann erst geschmolzen. 



Da die Versuche I — IV mit einem Gemenge ange- 

 stellt wurden , in welchem sich Mineralsubstanz von einer 

 gröss»rn Stassfurtitknolle befand, so wurde, um auch ein an- 

 deres Stück Mineral in gleicher Weise zu untersuchen, eine 

 neue Menge Stassfurtit im natürlichen Zustande ausgewa- 

 schen und ebenso nach dem Trocknen mit ausgeglühtem 

 Bleioxyd gemengt, wie weiter oben beschrieben worden. 



Dieses Gemisch bestand aus: 



0,8336 Gr. ausgewasch. Stassfurtit und 

 4,3882 Gr. Bleioxyd 

 5,2218 Gr. in Summa 

 und enthält 15,9638 pC. Stassfurtit. 



Die Resultate waren fole^ende: 



